( 44 ) 



lange lo grammes de sesquioxyde de fer. Il est nécessaire d'en employer 



un excès, parce qu'inie partie se volatilise à l'état de chlorure de fer. Les 



cristaux vert foncé que l'on obtient avec ces proportions contieiuient 16,7 



pour ?oo de protoxyde de fer. 



Oxygène. 



Silice 5 1,1 2-, 3 



Chaux 22 ,9 6,5 ] 



Protoxydi' de fer 16,'j ^,7 v i3 ,^ 



Magnésie 8,9 3,5] 



99.6 



)) On peut faire varier facilement la proportion de l'oxyde de fer : j'ai 

 obtenu des cristaux qui n'en renferment que 6 pour 100. 



» On introduit le manganèse dans la composition du |iyroxène en rem- 

 plaçant, dans le mélange des bases, un certain poids d'oxyde de fer par lui 

 poids égal d'oxyde de manganèse. On peut même se servir du sulfate de 

 manganèse. Les cristaux qui contiennent du manganèse prennent une teinte 

 brune qui peut aller jusqu'au noir. 



» -i" Pcridol. — On le prépare en chauffant : 



Silice 4 grammes. 



Magnésie 8 » 



Clilorure de calcium 100 » 



» On obtient des lamelles cristallines, transparentes et incolores, d'un 

 aspect légèremeni chatoyant. Elles sont solubles dans les acides et, quoique 

 cristallisées au milieu du chlorure de calcium, elles ne contiennent pas de 

 trace de chaux (i), L'analyse a donné : 



Oxygène. 



Silice 4* '5 22,7 



Magnésie 57,8 28,1 



» En ajoutant du sesquioxyde de fer au mélange indiqué plus haut, ou 

 produit des cristaux prismatiques colorés en jaune et contenant 7 pour 100 

 de protoxyde de fer. 



» Je cherche en ce moment à appliquer ces procédés à la reproduction 

 des silicates alumineux anhydres. » 



(i) Cette obsci'valion vient à l'appui des considérations qui ont été publiées par M Cli. 

 Sainte-Claire Deville, et qui prouvent que la chaux n'existe pas dans les péridols. 



